SÉANCE 
DU 19 
JANVIER 
1846. 
177 
Carbonate 
de soude. 
Nitrate 
de baryte. 
Moyenne 
des 2 analyses. 
Oxygène. 
Rapports. 
Silice. 
44,95 
45,48 
45.22 
25,49 
12 
Alumine 
57,50 
58,20 
57,85 
17,68 
9 
Oxyde de fer et de manganèse. 
traces. 
» 
» 
» 
» 
Potasse 
B 
11,20 
11,20 
1 ;90 
1 
5,2G 
5,24 
5,25 
4,66 
2 
100,12 09,52 
Les analyses qiii précèdent font voir que la composition de la 
substance est soumise à des lois très simples. 
D’abord la quantité d’oxygène de la silice est égale à celle de 
toutes les bases, en y comprenant l’eau. 
Si l’on représente par 1 l’oxygène des bases à un atonie , celui de 
l’ alumine sera représenté par 3 , et celui de la silice par U , ce qui 
donne pour formule minéralogique générale : 
Si 4 AJ3 R 1 . 
De plus , comme l’oxygène de la potasse est à celui de l’eau 
dans le rapport de 1 à 2 , la formule qui conviendrait à la sub- 
stance est : 
Si 12 Al 9 (K 1 aq*)=z 
Si* Al 3 K H2. 
Si l’on groupe les éléments de la manière suivante : 
si 3 Al + Si K -h 2 Al à 
le minéral pourrait être considéré comme une combinaison d’un 
atome de feldspath orthose, 
Si Al + Si K 
avec un atome de diaspore : 
Al È. 
Ou bien, en laissant toute l’alumine combinée avec la silice, on 
aurait : 
Si K + 3 si Al + 2 à. 
Par conséquent la substance que nous venons d’étudier est une 
combinaison d'un atome de silicate neutre de potasse avec 3 atomes 
de silicate tribasique d'alumine et avec 2 atomes d'eau. 
Soc. géol. , 2 e série, tome TÏI. 12 
